dj1

総断面欠損率(25%)≦算定式(eRwd)
eRwd=(10×2＋10×2＋19)/200=0.295→29.5%・・・OK
壁縦筋誘発材率(20%)≧算定式(Rsd)
Rsd=19/180=0.106→10.6%・・・OK

目地※

目地芯

ひび割れ
誘発材

誘発材固定ジグ位置
8.施工手順柱※壁縦筋の割り付けは、目地部から行うこと。

② ひび割れ誘発材、固定ジグの設置

1501500

030030030

目地

ひび割れ誘発材
D25

3.0m以内1.5m以内例) ひび割れ誘発目地位置 壁の内法長さ6mを超え9m程度場合

ひび割れ誘発材固定ジグ③ 鉄筋の空きの確認
縦筋タイプの場合

00

墨出し

3000001500003．外側型枠を建て込み、位置の微調整を行う。

4．内側型枠を建て込む。

固定ジグを横筋タイプの場合 横筋に設置⑤ 内側の型枠を建て込む。

セパレータ

目地棒

壁縦筋 D16
壁横筋 D1610 40

梁

墨出し

①墨出し

ひび割れ誘発材固定ジグ

1510 40SL

2. 壁筋、ひび割れ誘発材を設置する。

40 10

目地320

スラブ誘発材の径が同径の場合、固定ジグの両端は90°フックとなる。

外側型枠

40 1040 10

ひび割れ誘発材
D25

ひび割れ誘発材(異形棒鋼)①壁縦筋がD13以下の場合、固定ジグの長さが100mm以下の場合、壁縦筋と横筋

平面形状
立面形状
横筋タイプ

1. 誘発目地位置に墨出しを行う。

15320

壁縦筋 D16
壁横筋 D16

誘発材固定ジグ(縦筋タイプ)の形状について

ひび割れ誘発材固定ジグ基本形状図

壁縦筋が外側の場合
壁縦筋が内側の場合
壁厚 220mm (構造壁厚 200mm) 両側目地

耐力壁

ひび割れ
誘発材

②誘発材がD13以下の場合、固定ジグの中央はR型となる。
平面形状
縦筋タイプ

10 40

ひび割れ誘発材固定ジグ

横筋

壁縦筋 D10
壁横筋 D10

ひび割れ誘発材D2210 40目地

梁※

構造壁厚1.0m以下
0.5m以下スラブ

ひび割れ誘発材固定ジグ

220

40 103.0m以内

スラブ

3.0m以内梁※鉄筋のかぶり厚さ、あきが確保できないため、目地部にはひび割れ誘発材のみ配置

220

壁縦筋 D10
壁横筋 D10

ひび割れ誘発材D22例) ひび割れ誘発目地位置 壁の内法長さ6m程度の場合

1.5m以内

10 40200

梁

柱

ひび割れ誘発材固定ジグ

SL

誘発材固定ジグのかぶり厚さ

壁縦筋が外側の場合
壁縦筋が内側の場合
壁厚 200mm (構造壁厚 180mm) 両側目地

スラブ

ひび割れ誘発材(異形棒鋼)

40 1040 10

目地

SL△：誘発材固定ジグ位置

最外径333640434658

壁横筋 D1010 40

耐力壁

3.0m以内ひび割れ誘発材
D32200

壁縦筋 D10壁横筋 D10梁SL表1.異形鉄筋の最外径(mm)
呼び名
最外径
呼び名
D1011D29D1314D32D1618D35D1921D38D2225D41D2528D51※誘発材固定ジグかぶり厚さ20mm以上(仕上げあり、防錆処理)
30mm以上(仕上げなし)

誘発材固定ジグ

ひび割れ誘発材
D19

柱1.0m以下

耐力壁

6.構造規定(1)ひび割れ誘発目地は、原則として柱際と、柱面から1.5m以内、目地間隔を3m以内に配置する。
(2)耐震壁の全壁厚に対する総断面欠損率(非コンクリート率)は原則として25%以上とする。
総断面欠損率とは、一般に言われる断面欠損率とは異なり、部材厚さに対するひび割れ誘発目地の深さと、ひび割れ誘発目地と同一方向の壁縦筋の呼び径、断面中央部に配置するひび割れ誘発材(原則、縦筋より太径の異形鉄筋)の呼び径の合計との比を指す。
また、縦筋に径の異なる鉄筋を交互に使用する場合は、原則、太い径の鉄筋にて算定を行う。施工は、目地部に太い径の縦筋を配置する。
総断面欠損率の算定式 eRwd(%)=(Σdj＋Σdws＋Σdt)/tw×100(3)構造壁厚に対するひび割れ誘発材の径の合計の割合(誘発材率)は20%以下とする。
誘発材率の算定式 Rsd(%)=Σdt/ts×100(4)ひび割れ誘発材は、上下の梁および床スラブに定着しないように耐力壁の内法高さに合わせて配置する。
(5)ひび割れ誘発材は、外目地および内目地幅の中心を結ぶ直線状に配置し、周囲の鉄筋に専用のひび割れ誘発材固定ジグ(岡部インダストリー㈱製)で固定する。
(6)ひび割れ誘発材は、鉄筋のあきが均等になるように配置する。
(7)ひび割れ誘発材と壁縦筋との必要な鉄筋のあきは壁縦筋の呼び名の数値の1.5倍、粗骨材最大寸法の1.25倍、25mmのうち大きい方の数値以上とする。
(8)鉄筋あきを算定する場合は、縦横筋及びひび割れ誘発材は表1に示す最外径を用いる。
(9)壁筋比は、原則として、外壁で0.4%以上、内壁で0.3%以上とする。
(10)壁厚は180mm以上、複筋配置を原則とする。
各壁厚さの配筋納まり参考例

柱

鉄筋あきの算定方法 (例)スラブSL5.使用材料
コンクリートの種類：普通コンクリート(JASS 5)
コンクリートの設計基準強度(N/mm2)：21 ≦ Fc ≦ 48
鉄筋コンクリート壁板に用いる鉄筋：SD295A、SD295B、SD345、SD390(JIS G 3112)

ひび割れ誘発材(異形棒鋼)

構造壁厚：180mm
かぶり厚さ ：40mm
壁縦筋径(D10)：11mm(最外径)
誘発材径(D19)：21mm(最外径)
鉄筋のあき ：壁縦筋の呼び径の数値の1.5倍、粗骨材最大寸法の1.25倍、25mmのうち大きい方の数値以上とする。
鉄筋あきの求め方(180-40×2-11×2-21)/2=28.5mm ＞ 25mm・・・OK

7.施工上の留意点(1)構造躯体内部に設置するひび割れ誘発材は、コンクリート表面のひび割れ誘発目地と壁縦筋の中心を結ぶ直線状に取り付ける。
(2)構造躯体内部のひび割れ誘発材はコンクリートの打込みによって移動および転倒することのないように、専用のひび割れ誘発材固定ジグを使用して固定する。
ひび割れ誘発材固定ジグの配置間隔は、端部は0.5m以下、中央は1m以下を原則とする。
ひび割れ誘発材固定ジグはJIS規格品(JIS G 3532)とし、岡部㈱の製造品とする。
注文先 TEL:0774-43-2200 FAX:0774-43-2250
問い合わせ先 TEL：0774-43-2200 担当者：中嶋直幸
ひび割れ誘発材固定ジグのかぶり厚さは、仕上げのある場合または固定ジグに防錆処理を行う、仕上げのない場合で30mm以上を確保する。
製作の都合上、固定ジグの端部フックおよびひび割れ誘発材固定部の形状は、壁厚等によっては基本形状図と異なる場合がある。
(3)外部に面するひび割れ誘発目地にはコンクリートの耐久性を確保するため目地底にシーリング材を充填する。
(4)セパレータは、ひび割れ誘発材に干渉しない位置に取付ける。
(5)コンクリートの打設は、片押しにならないように注意する。
(6)コンクリート打設時の締固めは、バイブレータでの内部振動と型枠外面のたたきを併用する。この際、ひび割れ誘発材および目地棒に直接バイブレータが接触しないように留意するとともに、目地棒周辺のたたきを入念に行う。

梁スラブ

ひび割れ誘発材

0.5m以下4.事業主・設計監理者および施工者の範囲
CCB工法協会では、CCB工法を適用する作業所に対して、本工法を十分理解していると協会が認定したCCB工法施工管理技術者による施工指導を義務付けており、
CCB工法施工管理技術者の称号は、5年以上の実務経験を持つ技術者で、協会が実施する講習会を受講し、修了試験に合格した者に与えられる。
本工法を使用する場合は、施工者はCCB工法協会員(正会員または限定会員)であること、事業主・設計監理者等は工法協会に入会(賛助会員)することで使用できる。
CCB工法協会(URL：http://ccb-koho.com)

SL

壁横筋

非コンクリート率と誘発材率の算定方法 (例)3.適用範囲本工法は、鉄筋コンクリート造および鉄骨鉄筋コンクリート造の付帯ラーメン内に配置された、ひび割れ誘発目地を有する鉄筋コンクリート造耐震壁に適用する。

かぶり厚さ
かぶり厚さ
構造壁厚dj2

全壁厚：200mm
構造壁厚：180mm
目地深さ：10mm
壁縦筋径(D10)：10mm
誘発材径(D19)：19mm

目地
鉄筋のあき 鉄筋のあきdt

2.一般事項本工法は、本仕様書および本工法の建築技術性能証明評価概要報告書に従うものとする。本仕様書および本工法の建築技術性能証明評価概要報告書に記載されていない事項については、以下の関連基規準および指針類に従うものとする。
(1)建築基準法、建築基準法施行令および国土交通省(旧建設省を含む)告示(2)日本建築センター：建築物の構造関係技術基準解説書(2007年8月)(3)日本建築学会：鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説(1999年11月)(4)日本建築学会：鉄筋コンクリート構造計算規準の改定について、2008年度日本建築学会大会構造部門(RC構造)パネルディスカッション資料(2008年9月)(5)日本建築学会：鉄骨鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説(2001年1月)(6)日本建築学会：鉄筋コンクリート造配筋指針・同解説(2003年11月)(7)日本建築学会：鉄筋コンクリート造建築物の収縮ひび割れ制御設計・施工指針(案)・同解説(2006年2月)(8)日本建築学会：建築工事標準仕様書・同解説 JASS5 鉄筋コンクリート工事(2009年2月)(9)日本建築学会：建築工事標準仕様書・同解説 JASS8 防水工事(2008年2月)

dws2

1.工法概要CCB(Crack Control Bar)工法は、鉄筋コンクリート壁の収縮ひび割れ発生位置を制御する工法で、確実に誘発目地へひび割れを誘導させると同時に、目地部以外の壁面ひび割れをほとんど発生させないことを可能とするものである。本工法の特徴は、ひび割れを誘発させたいところの総断面欠損率(非コンクリート率)を確保する手段として、壁表面に設けた欠き込み目地と目地位置の壁内部に異形鉄筋を用いたひび割れ誘発材および壁縦筋を直線状に配置する点である。
本工法は、(財)日本建築総合試験所の建築技術性能証明「GBRC 性能証明 第09-04号 改」を取得している。また、本工法は、機械的な付着を期待できる異形鉄筋をひび割れ誘発材として用い、収縮ひび割れを誘発目地内に誘導する技術として、特許第4719032号を取得している。

tw ：全壁厚(mm)ts ：構造壁厚(mm)Σdj ：目地深さの総和(mm)Σdws：壁縦筋の呼び径の総和(mm)Σdt ：ひび割れ誘発材の呼び径の総和(mm)ts
twdws1CCB工法(鉄筋挿入型ひび割れ制御工法)仕様書

制定：2013.04.01
更新：2021.06.14

増打ち部

目地

ひび割れ誘発材固定ジグ

壁縦筋が外側の場合
壁縦筋が内側の場合
壁厚 320mm (構造壁厚 300mm) 両側目地かぶり厚0030④ 鉄筋位置を調整する。

003000150

かぶり厚03000⑥ セパレータの位置は誘発材に干渉しないようにする。

301500001500